СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ФОСФОРА В КИСЛОРОДНОМ КОНВЕРТЕРЕ

∑
1. Способ выплавки стали с низким содержанием фосфора в кислородном конвертере, при котором расплав чугуна продувают технически чистым кислородом, подаваемым на зеркало ванны расплава с помощью кислородного копья в соответствии с его программой действия, отличающийся тем, что для программы действия копья задают высоту расположения копья над зеркалом ванны расплава и абсолютную продолжительность вдувания частичного количества кислорода постепенно в зависимости от содержания кремния в используемом чугуне и от требуемого ошлаковывания кремния и железа, при этом для программы действия копья высоту (Lx) его расположения над зеркалом ванны определяют по процентной глубине проникания кислородной струи (Lo) от уровня расплава (Lb) в ванне, причем Lx=f(Lo/Lb)=постоянной величине и общее количество (O) кислорода определяют из:
RE
скрап
RE+скрап
RE+скрап
RE+скрап
f(mC+, mSi, mMn, mP…),
RЕ
скрап
где mС+ - масса углерода в загруженном чугуне и скрапе;
соответственно Si - кремний, Мn - марганец, Р - фосфор, кг.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что динамическое изменение частичного количества кислорода на первых этапах программы действия копья при глубине (Lo) проникания кислородной струи 40-55% производят в зависимости от количества кремния посредством вычисления количества кислорода, по меньшей мере, стехиометрически необходимого для полного ошлаковывания кремния, и от количества кислорода, необходимого для максимальной растворимости извести в шлаке, для частичного ошлаковывания железа с образованием FeO, при этом количество кремния определяют из:
RE
скрап
RE
RE
скрап
скрап
mSi+=(%Si·m)+(%Si·m),
E
где %SiR - процентное содержание кремния в чугуне,
RE
m - количество загруженного чугуна, т,
скрап
%Si - среднее процентное содержание кремния в скрапе,
скрап
m - загруженное количество скрапа, т,
количество кислорода для ошлаковывания кремния определяют из:
Si→SiO2
RE+скрап
3
(mO)=0,7967·mSi, норм. м,
количество кислорода, необходимое для максимальной растворимости извести в шлаке, определяют из:
FE→FeO
Si→SiO2
3
(mО)=0,579·mO, норм. м.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что уровень ванны определяют из:
(cal)
new ref
new ref.
actuell
Lb=BS.-(BS-BS)·0,24,
new ref
где BS- зеркало ванны заново футерованного конвертера,
actuell
BS - замеренное действующее зеркало ванны.